( 4(5 ) 



» ()'' Leur dissolvants solides, dont le premier (y.) joue vis-à-vis du second (fi) 

 e rôle de matière modérément active et deux substances actives Jluoresçanl vi- 

 vement : l'une avec les deux dissolvants a et 'p, l'autre seulement avec [3. 



» Ce cas. assez complexe, a été examiné au moyen des sulfates de chaux 

 et de cadmium, pris en proportions variables et additionnés d'un peu de 

 bismuth et de manganèse. 



)) On a vu dans la Note précédente que, pour un mélange de 2 parties 

 sulfate de chaux et de i partie sulfate de cadmium bismuthifére (ce der- 

 nier contenant -^ de sulfate de bismuth), les effets Ca + Cd et Ca + Bi 

 s'équivalent sensiblement. L'addition du manganèse modifie comme suit 

 la fluorescence de ce mélange. 

 » Avec 



CaO,S03 66,67 1 



CdO, SO' 33,00 ( 



BP0S3S0' 0,33 ( '""'^■^• 



MnO, SO' 0,33 I 



contenant poids égaux des sulfates de bismuth et de manganèse, il se pro- 

 duit une très belle fluorescence verte paraissant être presque exclusive- 

 ment due à l'effet Ca + Mn dont le spectre est fort brillant, tandis que 

 les points correspondant aux maxima des spectres Cd -+- Mn et Ca -l- Bi 

 sont relativement peu éclairés. 



» Avec 



CaO,SO^ 66,667 \ 



GdO,SO^ 33,000 ,„ 



Bi=03,3S03 0,333' ■"°'°'^'- 



MnO,SO' o,o33 



composition diuis laquelle il entre dix fois moins de sulfate de manganèse 

 que de sulfate de bismuth, on obtient un mélange de parties vertes et de 

 parties rouges ou rougeàtres ('). Le vert domine assez sensiblement. La 

 bande rouge Ca + Bi est bien marquée, ainsi que le vert spectral de 

 Ca + Mn. L'effet Cd H- Mn n'est pas appréciable, car le jaune est relati- 

 vement sombre. 



» Prenant maintenant pour base un mélange des sulfates de chaux et de 

 cadmium (ce dci-nier bismuthifére ) cpii seul donnerait à la fois des parties 



(') Le rout;e ?e développe siirloiU en face dos électrodes. 



